[13] Die Saldamevorkommniase in [strien, 329 



Wandlung ursprünglicher Quarzablagerungen würde auf keine Schwie- 

 rigkeiten stoßen, da ja die Hydrationsreihe: Quarz-Chalzedon-(Kascho- 

 long) in der Natur ziemlich häufig angetroffen wird. Es ist somit auf 

 Grund der bisherigen Befunde eine Entscheidung zwischen den beiden 

 angeführten Hypothesen nicht möglich, um so weniger als die Fein- 

 sandigkeit des Saldame weder in dem einen noch in dem anderen 

 Falle eine befriedigende Erklärung findet. 



Dieser feine Quarzsand erweist sich bei 400 facher Vergrößerung 

 als aus einzelnen Quarzkriställchen bestehend, welche aus dem Prisma 

 und den beiden Endpyramiden bestehen und größtenteils sehr gut 

 entwickelt sind. Daneben gewahrt man aber, und dies ist sehr auffällig, 

 in großer Zahl auch Bruchstücke von Kristallen, deren Entstehung 

 mir vollkommen unklar war. Diese Beobachtung veranlaßte mich aber 

 zur Durchsicht weiterer Dünnschliffe, welche ergab, daß auch bei 

 dem „Rego" eine Kataklase stellenweise zu beobachten ist und daß 

 mitunter deutliche Mörtelstruktur vorhanden ist. 



Zur Entscheidung der Frage, ob die Saldameablagerungen als 

 metasomatisch angesehen werden könnten, wurden sodann auch Dünn- 

 schliffe aus den Randpartien der Lagerstätte u. d. M. untersucht 

 und diese ließen unzweifelhaft erkennen, daß es sich hier nicht um 

 einen mit Kieselsäure imprägnierten Kalk handle, sondern daß umge- 

 kehrt Quarzkriställchen, sehr häufig auch zerbrochene Kriställchen 

 in eine feinkristalline Kalkspatmasse eingebettet sind, so daß das 

 Ganze an eine porphyrische Struktur erinnert. Dazu muß bemerkt 

 werden, daß das Kalkspatcement mitunter auch etwas fiuidale Struktur 

 erkennen läßt. Es ist somit zweifellos, daß der Saldamesand hier erst 

 nachträglich durch Kalkspat verkittet wurde, und diese Auffassung 

 wird des weiteren auch noch durch die Bildung brecciöser Konkre- 

 tionen in dem im Freien lagernden Sand bestätigt. Man sieht in 

 einem Dünnschliff aus solchem Material in ganz derselben Weise die 

 Quarzkriställchen in ein feinkristallines Kalkspatcement eingebettet, 

 nur daß hier der Kalkspat in etwas geringerer Menge als in den 

 Randpartien aufzutreten scheint. 



Auch chemisch ließ sich der geringere Gehalt an Kalziumkar- 

 bonat nachweisen. Herr kais. Rat C. Friedrich Eichleiter, welchem 

 ich auch an dieser Stelle meinen besten Dank hierfür aussprechen 

 möchte, hatte die Freundlichkeit, eine Anzahl von mitgebrachten 

 Proben der verschiedenen Materialien einer chemischen Untersuchung 

 zu unterziehen, von welchen hier folgende Ergebnisse mitgeteilt seien. 



Si0 2 CaC0 3 



Quarzit (Rego) am Wege von Fer- 



lini nach Folli 99-30% Kaum bemerkbare Spur. 



Quarzit, dichte Varietät. . . . 97*00% » » » 



Roh-Saldame von Bonasini (Beste 



Sorte) 94-80% Reichliche Spur. 



Dieselbe gesiebt und gewaschen . 98*10% Deutliche Spur. 



Rohsaldame, östl. Cecinovici . . 96-90% 1-52% 



Rohsaldame, Mt. Cikovac . . . 9840% 0-00% 



